223 



en tång med kopparhäftar, (^Fig, 25.) pä livilkeii 

 liylet a har samma diameter med öppningen af 

 Kingen. Under denna operation faslsätles Stäm- 

 pelen nti svarfstol. Derefter hortslipas härdytan 

 antingen med mycket väl slammad smergel och 

 olja på de stora concava kopparskifvorne , eiler 

 också med ett guU rakknifs bryne, h varefter 

 Stämpelen sluteligen poleras med mjukt jein och 

 poierpulver. 



Uti Cassel nyttjades följande Method att här- 

 da Stämplar af Gjutstål. 



De inpackas nemligen uti en Hessisk Digel 

 med ombrändt Skoi stenssot, hviiken sedan för- 

 ses med teckdigel och luteras. JNär Stämpelen 

 anses vara röd varm, sönderslås Digelen hastigt och 

 härdningen sker uti kallt vatten. Derefter aniö- 

 pes Stämpeln till halmgult på ett varmt jern , samt 

 kastas ännu het uti fett. På detta sätt härdade 

 Stämplar hafva,utan att taga minsta skada, uthål- 

 lit 20,000 aftryck, ehu^u de ej varit omgifnemed 

 någon jernring, 



Hvad jernringars omsättande på Stämplar be- 

 träffar, så har man härtill en q,^q,\i Method, enär 

 de ej vid smidningen blifvit fastsvetsade vid 

 stålet. Man svarfvar nemligen det inre af Rin- 

 gen, fullkomJigen passande efter Stämpelen, hvii- 

 ken den skall omgifva, eller litet för trång. 



Den gÖres derefter nära rÖdvarm samt stäl- 

 les under en Medaille-präss medelst hviiken den 

 förut härdade kalla Stämpelen int vingas uti Kin- 

 gen, som. under afsvalningen sammandrager sig 

 och således på det nogaste fastnar vid Stålet. 

 Denna Method begagnas äfven för att samman- 

 draga remnorne på spruckne Stämplar, i det å&a. 

 gamla fastsvetsade eller påtvingade jernringen 

 först borttages genom filning eller svarfning, och 



